462 SUR LES PROPRIÉTÉS MAGNETIQUES 



Les plaques dont je disposais à ce moment ne pou- 

 vaient servir à des déterminations de ce genre, d'abord 

 à cause de leur petit nombre, puis parce que j'ignorais 

 parallèlement à quelle face du cube ou de l'octaèdre 

 elles avaient été taillées. J'ai donc fait tailler, dans les 

 cristaux qui me restaient des plaques parallèles à cha- 

 cune des trois faces du cube, et j'ai fait marquer sur 

 ces plaques les trois axes principaux par les lettres a, 

 b, c: il devenait possible, de cette manière, d'identifier 

 les directions correspondantes sur différentes plaques. 

 Ces plaques, grâce à la connaissance que j'avais de 

 leurs dimensions et de leurs coefficients de désaimanta- 

 tion, me permirent d'effectuer des mesures en valeurs 

 absolues. 



Mesures exécutées sur les Cristaux IV, V, VI. 



J'ai déjà mentionné que les cristaux II et III étaient 

 peu homogènes, en sorte que seules les mesures 

 effectuées sur les cristaux IV, V, VI me donnèrent des 

 résultats utilisables. Parmi ces derniers, le cristal Y, 

 provenant du val d'Usseglio, montra des propriétés tou- 

 tes particulières. Contrairement à tous les autres cris- 

 taux, sa symétrie ne s'écarta jamais beaucoup de la 

 symétrie cubique. Mais ce cristal présentait des phéno- 

 mènes de viscosité très considérables, si bien qu'à 

 chaque changenient ou à chaque rotation du champ, 

 l'aimantation ne prenait que très lentement sa nouvelle 

 valeur. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces phéno- 

 mènes. Il est évident que ce cristal, à cause de cette 

 propriété, se prêtait moins bien que d'autres aux ex- 

 périences. 



